Главная страница База данных

###### Карта сайта

##
Свойства вещества: висмут

### Внешний вид:

серебристо-бел. гексагональные металл

### Брутто-формула (система Хилла): Bi

### Формула в виде текста: Bi

### Молекулярная масса (в а.е.м.): 208,98

### Температура плавления (в °C): 271,4

### Температура кипения (в °C): 1552

### Растворимость (в г/100 г или характеристика):

вода: не растворим
ртуть: 1,42 (18°C)

### Плотность:

9,8 (20°C, г/см3)

### Давление паров (в мм.рт.ст.):

0,01 (487°C)
0,1 (614°C)
1 (767°C)
10 (947°C)
100 (1144°C)

### Динамическая вязкость жидкостей и газов (в мПа·с):

1,66 (304°C)
1,27 (461°C)
1 (600°C)

### Поверхностное натяжение (в мН/м):

388 (300°C)

### Удельная теплоемкость при постоянном давлении (в Дж/г·K):

0,126 (0-270°C)

### Стандартная энтальпия образования ΔH (298 К, кДж/моль):

0 (т)

### Стандартная энергия Гиббса образования ΔG (298 К, кДж/моль):

0 (т)

### Стандартная энтропия образования S (298 К, Дж/моль·K):

56,9 (т)

### Стандартная мольная теплоемкость Cp (298 К, Дж/моль·K):

26 (т)

### Энтальпия плавления ΔHпл (кДж/моль):

11,05

### Энтальпия кипения ΔHкип (кДж/моль):

177

### Дополнительная информация:

Сплавы. Сплав Вуда: 50% висмута, 25% свинца, 12,5% олова, 12,5% кадмия, т.пл. 70 С.

Реагирует с азотной кислотой, царской водкой, горячей серной кислотой; медленно реагирует с соляной кислотой, разбавленной серной кислотой.

###
Источники информации:

1. "Неорганические синтезы" сб.1 М.: ИИЛ, 1951 стр. 10
2. Гордон А., Форд Р. "Спутник химика" М.: Мир, 1976 стр. 462
3. Гурвич Я.А. "Справочник молодого аппаратчика-химика" М.:Химия, 1991 стр. 50
4. Рабинович В.А., Хавин З.Я. "Краткий химический справочник" Л.: Химия, 1977 стр. 58

© Кипер Руслан, 2003-2006 г.
Если на странице вы нашли ошибку, можете выделить ее и отправить автору сайта, нажав Ctrl + Enter